## BAHAN KONSTRUKSI RAMAH LINGKUNGAN DENGAN PEMANFAATAN LIMBAH BOTOL PLASTIK KEMASAN AIR MINERAL DAN LIMBAH KULIT KERANG HIJAU SEBAGAI CAMPURAN PAVING BLOCK
oleh : Indah Handayasari
Jurusan Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta E-mail : indah.handayasari@sttpln.ac.id

## Gita Puspa Artiani
Jurusan Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta E-mail : gita.puspa@sttpln.ac.id

## Desi Putri
Jurusan Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta E-mail : desi.putri@sttpln.ac.id
Abstrak: Paving block merupakan produk bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, agregat  dan  air  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  alternatif  penutup  atau  pengerasan permukaan  tanah.  Sebagai  bahan  penutup  dan  pengerasan  permukaan  tanah, paving  block sangat luas penggunaannya untuk berbagai keperluan, mulai dari pengerasan dan memperindah trotoar  jalan,  pengerasan  jalan  di  kawasan  pemukiman,  memperindah  taman  dan  halaman rumah,  pengerasan  area  parkir,  bahkan  dapat  digunakan  pada  area  khusus  seperti  pada pelabuhan peti kemas, bandar udara, terminal bis dan stasiun kereta. Mengingat penggunaan paving block yang sudah cukup luas maka perlu adanya alternatif bahan pengganti yang dapat mengurangi  penggunaan  bahan  alam  akibat  perkembangan  pembangunan  infrastruktur  fisik yang terus meningkat. Salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan alam dalam pemenuhan  kebutuhan  material  konstruksi  yaitu  dengan  memanfaatkan  limbah botol  plastik kemasan air mineral dan limbah kulit kerang hijau sebagai bahan substitusi pembuatan paving block . Pemanfaatan kedua bahan pengganti tersebut diharapkan dapat mereduksi limbah botol plastik  kemasan  air  mineral  maupun  limbah  kulit  kerang  hijau  serta  dapat  menjadi  bahan konstruksi  yang  ramah  lingkungan.  Pada  penelitian  ini  sampel  dibuat  dengan  perbandingan komposisi  limbah  botol  plastik  kemasan  air  mineral  dan  limbah  kulit  kerang  hijau  dengan perlakuan yaitu 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat kering paving block . Dari hasil pengujian didapatkan variasi campuran optimum terdapat pada campuran dengan variasi 10% limbah botol  plastik  +  10%  limbah  kulit  kerang  dengan  nilai  kuat  tekan  12,8  Mpa  dan  persentase penyerapan air pada umur 49 hari sebesar 1,94% sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan konstruksi ramah lingkungan.
Kata kunci : Paving block , Limbah, Botol Plastik, Kerang Hijau.
Abstract: Paving block is a product of building material made of cement, aggregate and water mixture which is used as an alternative cover or hardening of the soil surface. As a cover material and hardening of the soil surface, paving blocks are widely used for various purposes, ranging from hardening and beautifying sidewalks, hardening of roads in residential areas, beautifying gardens and  yard,  parking  hardening  area,  even  can  be  used  in  special  areas  such  as  ports  containers, airports, bus terminals and train stations. Given the widespread use of paving blocks, there needs to be alternative substitutes that can reduce the use of natural materials due to the development of physical infrastructure development that continues to increase. One alternative to reduce the use of natural materials in the fulfillment of the need for construction materials is by utilizing waste plastic bottles mineral water and waste shells as a substitution material making paving block. The utilization of both substitutes is expected to reduce the waste of plastic bottles of mineral water and green shellfish waste and can be environmentally friendly construction materials. In this study the sample was made with the composition ratio of waste plastic bottles of mineral water and green shell waste with treatment of 0%, 5%, 10%, 15% and 20% of the dry weight of paving block. From the test results, the optimum mixture variation was found in mixture with 10% variation of plastic waste  waste  +  10%  of  shell  waste  with  a  compressive  strength  value  of  12.8  MPa  and  water absorption percentage at 49 days of 1.94% so that it can be used as one alternative environmentally friendly construction materials
Keywords : Paving blocks, Waste, Plastic Bottles, Green Shells.

## Latar Belakang
Paving  block sendiri  merupakan  produk bahan  bangunan  terbuat  dari  campuran semen,  agregat  dan  air  dengan  atau  tanpa bahan tambah lainnya yang tidak mengurangi mutu paving block tersebutdan digunakan  sebagai  salah  satu  alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. Paving  block dikenal  juga  dengan  sebutan bata  beton  ( concrete  block )  atau cone block .Sebagai bahan penutup dan pengerasan  permukaan tanah, paving  block sangat luas penggunaannya untuk berbagai keperluan,  mulai  dari  keperluan  yang sederhana  sampai  penggunaan  yang memerlukan  spesifikasi  khusus. Paving block dapat  digunakan  untuk  pengerasan dan memperindah trotoar jalan di kota-kota, pengerasan  jalan  di  komplek  perumahan atau  kawasan  pemukiman,  memperindah taman,  pekarangan  dan  halaman  rumah, pengerasan  area  parkir,  area  perkantoran, pabrik, taman dan halaman sekolah, serta di
kawasan  hotel  dan  restoran  bahkan  dapat digunakan  pada  area  khusus  seperti  pada pelabuhan  peti  kemas,  bandar  udara, terminal  bis  dan  stasiun  kereta.  Penelitian ini menggunakan bahan limbah botol plastik kemasan  air  mineral  sebagai  bahan pengganti  sebagian  agregat  halus  dan limbah  kulit  kerang  hijau  sebagai  bahan pengganti sebagian semen dalam pembuatan paving  block yang  merupakan sampah  dan  belum  termanfaatkan  secara optimal.  Bahan  baku  limbah    plastik kemasan air mineral dan limbah kulit kerang hijau sebagai sebagai bahan substitusi pada campuran paving  block diharapkan  dapat mempunyai  ikatan  yang  baik  agar paving block tahan  lama  dan  mengurangi penyerapan  air  sehingga  keawetan paving block dapat  meningkat  serta  memiliki  kuat tekan  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu  juga, berdasarkan  hasil  penelitian  akan  dilihat sejauh  mana  pengaruh  komposisi  limbah botol  plastik  kemasan  air  mineral  dan limbah  kulit  kerang  hijau  terhadap
karakteristik paving block s erta diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  upaya  untuk mengurangi  penggunaaan  bahan  alam  dan mereduksi  limbah  yang  berasal  dari  botol kemasan air mineral dan kulit kerang hijau sebagai  bahan  konstruksi  yang  ramah lingkungan  serta  dapat  memeliharaan kelestarian lingkungan.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  pembuatan paving  block dengan  pemanfaatan  limbah plastik kemasan air mineral dan limbah kulit kerang hijau sebagai bahan substitusiadalah metode eksperimental, sehingga diperlukannya suatu
perencanaan pelaksanaan yang sistematis mulai dari awal sampai  selesai  agar  diperoleh  hasil  yang optimal dan sesuai dengan tujuan pekerjaan. Tahapan penelitian meliputi :
A. Tahan Persiapan :
1. Studi Literatur
Dalam  tahap  ini  dilakukan  pencarian referensi  dan  riset  yang  berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Persiapan Alat dan Pengujian Material Persiapan peralatan yang akan digunakan dan pengujian material utama pembuatan yang akan dilaksanakan pada
Laboratorium  Struktur  Beton  Jurusan Teknik Sipil STT-PLN.
B. Tahap Pelaksanaan :
1. Pembuatan Sampel Penelitian Pembuatan  sampel  untuk  penelitian  ini sebanyak buah dengan variasi campuran masing-masing  limbah  botol  plastik kemasan  air  mineral  dan  limbah  kulit kerang hijau yang digunakan adalah 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat kering paving block. Dimana limbah botol plastik kemasan  air  mineral  substusi  terhadap agregat  halus  dan  limbah  kulit  kerang hijau substusi terhadap semen. Benda uji
disiapkan  masing-masing  3  buah  untuk pengujian  kuat  tekan  dengan  pengujian sampel pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari.  Sedangkan  benda  uji  untuk pengujian  penyerapan  air  disiapkan masing-masing  3  buahdengan  pengujian sampel pada umur 14 hari, 28 hari dan 49 hari.Jumlah  sampel  dan  variasinya dijabarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Sampel Yang Diperlukan

## Sumber :Hasil Pengolahan Data, 2017
2. Perawatan Benda Uji
Setelah  benda  uji  dibuat  kemudian dilakukan perawatan terhadap benda uji dengan  tujuan  agar  retak-retak  pada permukaan paving block dapat dihindari serta  mutu  yang  yang  diinginkan  dapat tercapai.
3. Pelaksanaan Pengujian dan Pengumpulan Data
Tahap  ini  merupakan  tahap  melakukan pengujian tiap sampel yang sudah dibuat yang kemudian dicatat hasilnya.
Gambar 1.Material Campuran Paving Block ( Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2017 )

## C. Tahap Analisa
Setelah  didapatkan  data  hasil  pengujian kemudian
dilakukan analisa dan
pembahasan  serta  membandingkan  sifat, kuat  tekan  dan  penyerapan  air  dari  setiap data tersebut.
Gambar 2. Pencetakan Benda Uji dan Pengujian Kuat Tekan, Penyerapan Air Paving Block ( Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2017 )
Hasil Pengujian Kuat Tekan Paving Block
Setelah semua benda uji paving block selesai dibuat,  selanjutnya  benda  uji  yang  sudah mencapai umur yang ditentukan (7 hari, 14 hari dan 28 hari) di uji kuat tekan. Berikut adalah tabel dan grafik hasil pengujian kuat tekan paving block :
Tabel 2. Hasil Uji Kuat Tekan Paving Block
Sumber :Hasil Pengolahan Data, 2017

## Gambar 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Paving Block
Dari  grafik  nilai  kuat  tekan  di  atas menunjukkan  hasil  bahwa  limbah  botol plastik  dan  limbah  kulit  kerang  mampu meningkatkan  niai  kuat  tekan paving  block dan nilai kuat tekan optimum pada umur 28 hari  adalah  pada  variasi  10%  limbah  botol plastik  +  10%  limbah  kulit  kerang    dengan nilai  kuat  tekan  sebesar  12,8  Mpa  dan termasuk  kedalam  mutu  C  yang  dapat digunakan untuk pejalan kaki.
Hasil Pengujian Penyerapan Air Paving Block
Selain  pengujian  kuat  tekan paving  block , dilakukan juga uji penyerapan ainya. Hal ini masuk  dalam  SNI  03-0691-1996.  Adapun hasil pengujian penyerapan air paving block
78.2 96.7 127.5 73.3 33.3 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 5% 10% 15%
20% Kuat Tekan (kg/cm²)
disetiap variasi campuran dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
Gambar 4. Hasil Pengujian Penyerapan Air

## Paving Block
Berdasarkan  tabel  persentase  penyerapan paving  block dapat  ditarik  kesimpulan bahwa semakin banyak limbah botol plastik dan  limbah  kulit  kerang  yang  digunakan, maka semakin kecil nilai penyerapan airnya. Semua  persentase  penyerapan  masuk kedalam  mutu paving  block A  yang digunakan untuk jalan. Nilai penyerapan di umur  49  hari  terbesar  pada paving  block normal  yaitu  2,36%  dan  yang  terkecil  di umur  49  hari  terdapat  pada  variasi paving block 20%  limbah  botol  plastik  +  20% limbah kulit kerang yaitu sebesar 1,45%.
Dari  nilai  kuat  tekan  dan  nilai  persentase penyerapan air paving block yang telah diuji, maka  variasi  campuran  optimum  terdapat pada campuran dengan variasi 10% limbah botol  plastik  +  10%  limbah  kulit  kerang dengan  nilai  kuat  tekan  12,8  Mpa  dan persentase  penyerapan  air  pada  umur  49 hari sebesar 1,94%.

## Kesimpulan
1. Penggunaan  bahan  substitusi  10% limbah botol plastik + 10% limbah kulit kerang dengan perbandingan campuran 1  (semen)  :  4 (pasir), dapat  menaikkan nilai kuat tekan pada umur 28 hari yaitu sebesar  12,8  Mpa  yang  termasuk
kedalam  mutu  C,  persyaratan  tersebut sesuai  dalam  SNI  03-0691-1996  yang mana nilai kuat tekan pada mutu C yang digunakan untuk pejalan kaki. Nilai kuat tekan tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai  kuat  tekan paving  block normal yang bernilai 7,8 Mpa.
2. Penggunan  limbah  botol  plastik  dan limbah  kulit  kerang  yang  semakin banyak dapat memperkecil nilai penyerapan air. Pada umur umur 49 hari terbesar pada paving block normal yaitu 2,36% dan yang terkecil di umur 49 hari terdapat pada variasi paving block 20% limbah botol plastik + 20% limbah kulit kerang yaitu sebesar 1,45%. Persentase tersebut  masuk  kedalam  mutu  A, persyaratan  tersebut  sesuai  dalam  SNI 03-0691-1996  yang  mana  persentase penyerapan air pada mutu A rata – rata 3% yang digunakan untuk jalan.
3. Pemanfaatan  limbah  botol  plastik  dan limbah  kulit  kerang  pada  campuran paving  block dengan  variasi  campuran optimum  terdapat  pada  variasi  10% limbah botol plastik + 10% limbah kulit kerang dengan nilai kuat tekan 12,8 Mpa dan  persentase  penyerapan  air  sebesar 1,94%.
4. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  maka pemanfaatan  limbah  botol  plastik  dan limbah  kulit  kerang  hijau  sebagai substitusi  pasir  dan  semen  pada campuran paving  block memberikan hasil  yang  baik,  hal  ini  ditunjukkan dengan  meningkatnya  nilai  kuat  tekan dari paving block normal sehingga dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif bahan konstruksi ramah lingkungan.

## Daftar Pustaka
Arif  Frasman  Sibuea,  2013, Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebaga iBahan Eco Plafie  (Economic  Plastic  Fiber)  Pada
2.36 2.06 1.94 1.72 1.45 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0% 5% 10% 15% 20% % Penyerapan Air
Paving  Block  Yang  Berkonsep  Ramah LingkunganDengan  Uji  Tekan,  Uji  Kejut Serta Serapan Air , Universitas Sumatera Utara. Dian  Rifany  .K,  M.  Rizal,  2011, Pemanfaat Hasil  Pengelolaan  Sampah  Sebagai Alternatif  Bahan  Bangunan  Konstruksi , Jurnal SMARTek Volume 9 No.1. Dowson, A.J., 1996, Mix Design for Concrete Block Paving . S.Marshall & Sons Ltd, UK. Erwin  Wijaya  Kusuma,  2012, Pemanfaatan Limbah  Kulit  Kerang  Sebagai  Bahan Campuran  Pembuatan  Paving  Block, Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran, Jawa Timur. Rida Madya T. F. R., Essy A., Elly T., Studi Sifat Mekanik  Paving  Block  Terbuat  Dari LimbahAdukan Beton Dan Serbuk Kaca , Universitas Indonesia, Jakarta. R.  Agus  Murdiyoto,  2011, Pemanfaatan Limbah  Botol  Plastik  Jenis  Pet  (Poly Ethylene  Terephthalate)  Untuk  Agregat Kasar  Pembuatan  Paving  Block, Tesis ,
Universitas Indonesia, Jakarta. ----------------, SNI 03-0691-1996, Bata Beton
( Paving block ), BSN.